412 ANNALKS DR I,A RCIRNCK AOnONOMIQlIR 



Ar^Uo de Vatives. — Otto ari^'ilc, i\o coiiloiir crriso, osl. tr»>s plns- 

 tiqii(\ oWo contonait 0,23 % do rarl)ono provonant dos rnatièros 

 oi'tj^a niques. Lo lot sur loquol on a opôrô a été obtonii, par frac^tion- 

 nement à Tapparoil de Kopeoky, fonctionnant avec l'eau de la 

 Vanne, d'un écliantilloii original d'argile brute de Vanves; on a 

 récolté le lot le plus fin de ce fractionnement, déposé lentement 

 au sein de l'eau, sans traitement alcalin ou acide. Séché à 110", 

 un kilo a dégagé 6^*^ 8-^, valeur notablement ]>lus grande que 

 |ioin' le kaolin. Calciné, ce lot d'argile a perdu 10,4% de son poids 

 ot. dans cet état, toujours pulvérulent, 1 kilo, en présence d'eau, 

 a dégagé 1 ^ai 8. 



L'effet de la calcination sur le dégagement de chale\ir a donc 

 été toujours dans le sens d'une diminution d'effet thennique. 



L'argile primitive a été séparée en quatre lots à l'aide de l'ap- 

 j)areil Ivopecky et on a examiné ces quatre lots secs. On a obtenu 

 dans l'ordre de finesse croissante : 



C ALORI ES 



'•"■^^ • par kilo 



N" 1 3,7 



— 2 6,8 



— 3 7,1 



— 4 7,8 



Le premier lot diffère seul d'une façon notable, parce qu'il a 

 concentré les éléments les plus grossiers. Les trois autres lots, qui 

 sont très voisins au point de vue calorimétrique, montrent que le 

 produit primitif a une assez grande homogénéité. 



Argile, de Moiirs. — De couleur jaune-brun clair, a été extraite 

 de la terre argileuse de Mours (Seine-et-Oise). On a examiné 

 d'abord la terre argileuse brute non soumise au fractionnement, 

 1 kilo dégageait ll^ai 2. 



Puis on a examiné la fraction de cette terre préparéo suivant 

 la uu'thode Schlœsing.Un premier lot,contenantO,17 % de carbone 

 provenant des matières organiques, a donné 15^*^ 1 ]tar kilo. 

 Un autre hit a donné ib^'^^'l., quantité de chaleur beaucoup 

 plus grande que colle obtenue avec les autres argiles. Cette 



